216 



Verhandlungen. 



Nr. 6 u. 7 



raethoden für Bau- und Constructionsmaterialien im Jahre 1886, welcher 

 als Conferenzbeschluss normirt, dass die Gesteine nach einheitlichen 

 Principien auf ihre Bohr-, resp. Gewinnungsfestigkeit zu untersuchen 

 seien *), entsprochen und ein einfach zu ermittelnder, dabei aber 

 ungemein wichtiger Qualitätsfactor allgemein in den Bereich der 

 technischen Prüfungsmethoden aufgenommen. 



Die von mir bisher abgeführten Bohrfestigkeitsbestimmungen 

 der Gesteine von bekannter Druckfestigkeit ergaben — abermals 

 durch graphischen Ausgleich der Beobachtungsresultate — das im 

 Nachfolgenden tabellarisch geordnete, zahlenmässige Abhängigkeits- 

 verhältnis, welches in diesem Falle für Gesteine aller Art 

 Giltigkeit besitzt. 



Relation zwischen Druckfestigkeit und Bohrfestigkeit: 





Reducirte Bohrfestigkeit 









mkg pro cm 3 des 1 cm 



Druckfestigkeit 







weiten Bohrloches 









10 mkg 



170 kg pro cm 2 







20 „ 



350 „ „ „ 







30 „ 



520 , „ „ 







40 „ 



690 „ „ „ 







50 „ 



860 „ „ „ 







60 mkg 



1030 kg pro cm* 







70 „ 



1200 „ . „ 







80 „ 



1370 „ „ „ 







90 , 



1560 „ „ „ 







100 „ 



1720 . „ „ 







110 mkg 



1880 kg pro cm 1 







120 „ 



2020 „ „ , 







130 „ 



2150 „ „ „ 







140 „ 



2270 „ „ „ 







150 „ 



2350 „ „ „ 







160 mkg 



2430 kg pro cm 2 







170 „ 



2500 „ „ , 







180 „ 



2560 „ „ „ 







190 „ 



2630 „ , , 





Die in der Tabelle enthaltenen Werte für die Druckfestigkeit 

 als Function der Bohrfestigkeit sind, wie angegeben, graphisch erhaltene 

 Mittelwerte. Innerhalb eines Schwankungsbereiches von + 50 Atmo- 

 sphären kommen sie normal bohrfesten oder, kürzer be- 

 zeichnet, normal festen Gesteinsproben zu. 



J ) Vgl. Mittheilungen aus dem mechanisch-technischen Laboratorium der 

 kgl. techn. Hochschule in München von J. Bauschinge r, XXVI. Heft, S. 34 



